28 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



råtur 1190° abgelesen wurde; die Schlacke war dann ganz wesentlich 

 oberhalb des Krystallisationspunkts erwärmt. — Der Inflexionspunkt der 

 Kurve liegt bei etwa 950° oder ein wenig darunter; lässt sich aber nicht 

 ganz genau angeben. 



Zufolge eines direkten Versuches, mit Entzweischlagen des Schlacken- 

 steins, war die Schlacke bei der beobachteten Temperatur 1000° noch 

 flüssig, jedoch mit einigen in der Schlacke herumschwimmenden Kry- 

 stallen, Bei einem zweiten Versuch, mit Entzweischlagen des Schlacken- 

 steins bei 960°, war die Krystallisation viel weiter vorgeschritten; beinahe 

 alles war an diesem Punkt auskrystallisiert, und nur ganz wenig war 

 noch im fliessenden Zustande. Bei einem dritten Versuch, mit Entzwei- 

 schlagen des Schlackensteins bei 906°, war dagegen alles fest geworden. 

 — Der Krystallisations-£'«^punkt liegt somit ungefähr bei beobachteter 

 Temperatur 950°; addieren wir hierzu die oben (S. 17) erwähnte Korrek- 

 tion -|- 25°, erhalten wir als Endpunkt der Krystallisation g']s'^ ■ 



Finshyttan Hochofenschlacke, I4ten April 1903. — Die mit Pyro- 

 meter untersuchte Schlacke hat Aciditätsgrad ca. 1.60 und enthält rund 

 ca. 8^/0 A/^0^, I 0/0 FeO, 1.5 '^/o MnO und ziemlich genau gleich viel 

 Ca wie Mg^Mn,Fe. — Einige beinahe von derselben Beschickung her- 

 stammende Analysen von Schlacken, vom Jahre 1902, ergaben: 



5*02 AUO^ CaO 



4S.75 8.05 25.15 

 4S.75 7.83 25.20 



Siehe auch die Analyse No. 128. 



In Drusenräumen der untersuchten Schlacke sitzen kleine Krystalle 

 von Olivin wie auch von Augit; und unter dem Mikroskop zeigt sich, 

 dass zuerst ganz wenig Olivin krystallisiert ist, später Augit, und zwar 

 der letztere in sehr reichlicher Menge. Die Schlacke liegt chemisch 

 ganz nahe an dem eutektischen Gemische Olivin : Augit. 



Bei dem Versuch zur Bestimmung der Abkühlungskurve wurde das 

 Pyrometer in die Schlacke hineingesteckt, als die Temperatur derselben 

 zu 1208° an der Skala abgelesen wurde. Bei dieser Temperatur war 

 die Schlacke noch völlig flüssig und nicht unwesentlich oberhalb des 

 Krystallisations-Endpunkts erhitzt. — An der Abkühlungskurve zeigt sich 

 zwischen dem oberen, konvexen Teil (bei der Abgabe der latenten 

 Schmelzwärme) und dem unteren, konkaven Teil (nach der völligen Er- 

 starrung) eine ziemlich weite Partie, wo die Kurve geradlinig ist; ein 

 Inflexions»punkt« existiert somit hier nicht. Der geradlinige Teil beginnt 

 bei ca. 1150° und erstreckt sich von da bis zu etwas unterhalb 1000°. 

 An welchem Punkt die Krystallisation abgeschlossen war, lässt sich hier 



